394 XIV. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1899. Nr. 31. 



von demselben allgemeinen Charakter, wie vorher, 

 hervorzurufen. Einen weiteren Beleg für dieselbe 

 Wirkung giebt die Thatsache, dals das Aetzen der 

 polirten Oberfläche eines sehr stark beanspruchten 

 Stückes geometrische Grübchen entwickelt, die ähn- 

 lich und ähnlich orientirt sind über der Fläche eines 

 jeden Korns trotz der gro£sen Verzerrung, welche 

 das Korn im ganzen erlitten. Die Wirkungen der 

 schrägen Beleuchtung auf ein Metall, welches nach 

 starker Beanspruchung polirt und geätzt worden, 

 werden als Illustration derselben Thatsache angeführt. 

 Die Persistenz der Krystallstructur wird erwiesen 

 durch Mikrophotographien des Querschnittes einer 

 Stange aus schwedischem Eisen , die kalt gewalzt 

 worden von einem Durchmesser von B / 4 Zoll auf 

 einen Durchmesser von 1 / 2 Zoll ohne späteres Er- 

 wärmen. Die Umrisse der Körner sind stark ver- 

 zerrt, aber die Orientirung der Krystalltheile bleibt 

 constant in jedem einzelnen Korn. 



Die Gleitungen in den Metallen , welche beim 

 Aetzen eine kubische Krystallstructur zeigen, sind 

 in einigen Fällen parallel zu den Würfelflächen, aber 

 sehr häufig sind sie zu den Flächen geneigt, offenbar 

 längs der Octaederflächen. Treppenförmige Linien 

 sieht man häufig und auch Linien, welche gekrümmt 

 erscheinen , wahrscheinlich infolge der zahlreichen 

 Stufen , welche selbst bei den stärksten Vergröfse- 

 rungen unaufgelöst bleiben. In den übermäfsig pla- 

 stischen Metallen, wie Blei, Kupfer und Gold, sind 

 die Linien eigenthümlich gerade. Ein Stück Blei, das 

 auf Glas gegossen war, um eine glatte Oberfläche zu 

 bilden , giebt bei leichter Beanspruchung ein pracht- 

 volles Bild von Gleitstreifen und die Umrisse der 

 Körner sind scharf begrenzt durch das Begegnen der 

 Linien auf dem einen Korn mit denen auf seinen 

 Nachbarn. Ein anderer Weg zur Erlangung einer 

 klaren Bleioberfläche für den Zweck, Gleitstreifen zu 

 zeigen, ist, ein frisch durchschnittenes Stück Metall 

 mit bedeutender Kraft gegen ein glattes Object zu 

 pressen. Photographien von Gleitstreifen in Eisen, 

 Gold, Silber, Blei, Kupfer und anderen Metallen sind 

 der Abhandlung beigegeben. 



In mehreren Metallen fanden die Verff. , dafs als 

 Wirkung der Spannung „Zwillingsbildung" in der 

 Krystallstructur auftritt. Kupferproben , die in dem 

 ursprünglichen, gegossenen Zustande kein Zeichen von 

 der Existenz von Zwillingskrystallen zeigten, wurden 

 gehämmert oder anderweitig bearbeitet, und wurden 

 dann voll von Zwillingen gefunden. Die in dieser 

 Weise hervorgebrachte Zwillingsbildung blieb be- 

 stehen, nachdem das bearbeitete Kupfer auf Roth- 

 gluth erwärmt und dann abgekühlt war. Aehnliche 

 Resultate wurden mit Gold und mit Silber erhalten ; 

 das Metall im gegossenen Zustande zeigte keine Zwil- 

 linge, aber sie wurden gefunden, nachdem das Metall 

 bearbeitet und dann durch Ausglühen weich gemacht 

 war. Ein Beispiel der Zwillingsbildung wurde beim 

 Nickel beol lachtet nach Anwendung einer etwas 

 starken Beanspruchung. Zwillinge wurden leicht 

 entwickelt im Cadmium durch Spannung, offenbar 



als ein Resultat der geringen Beanspruchung, die 

 angewendet worden war zum Zweck der Entwicke- 

 lung von Gleitstreifen. Sie wurden auch gefunden 

 im Blei, Zink und Zinn entweder als ursprünglicher 

 Charakterzug bei der Krystallisation , oder durch 

 Beanspruchung hervorgerufen. Die Zwillingsbildung 

 nimmt oft die Gestalt einer grolsen Anzahl von 

 parallelen Streifen in einem einzelnen Korn an , und 

 ein Zwillingsstreifen, der von Beanspruchung in einem 

 Korn herrührt, ist oft vergesellschaftet mit einem Zwil- 

 lingsstreifen in benachbarten Körnern ; die Streifen 

 sind continuirlich, nur zeigt sich eine Aenderung der 

 Orientirung beim Uebergang von Korn zu Korn. 



Photographien von Zwillingsstreifen im Kupfer, 

 Gold, Blei und anderen Metallen sind in der Ab- 

 handlung gegeben . . . Die Zwillingsbildung bei Be- 

 anspruchung kann aufgefafst werden als ein Resultat 

 der Gleitung, die begleitet ist von einer bestimmten 

 und constanten Rotation seitens der Molekeln. 



Von diesem Gesichtspunkte aus giebt es zwei 

 Arten , wie ein plastisches Nachgeben in einem Kry- 

 stallaggregat auftritt. Die eine ist die durch ein- 

 fache Gleitungen, wobei die Bewegungen der Krystall- 

 elemente rein translatorisch sind und ihre Orientirung 

 daher unverändert bestehen bleibt. Die andere ist 

 die durch Zwillingsbildung, wobei Drehung auftritt 

 um einen Winkel, welcher derselbe ist für jedes 

 Molecül der Zwillingsgruppe. Beide Arten findet 

 man öfter nicht nur in einem einzelnen Metallstück, 

 sondern auch in demselben Krystallkorn. 



Die Verff. haben auf Anregung von Heycock 

 und Neville die Untersuchung der Wirkungen der 

 Beanspruchung auch auf einige eutektische Legirun- 

 gen ausgedehnt. Die Structur dieser Legirungen ist 

 bereits von Osmond beschrieben worden und die 

 Beobachtungen der Verff. sind mit denen des Letzteren 

 in Uebereinstimmung. Die Legirungen zeigen ge- 

 wöhnlich gröüsere Körner, deren Structur sehr ver- 

 schieden ist von derjenigen der reinen Metalle, denn 

 sie bestehen aus einem innigen Gemisch zweier Be- 

 standtheile, von denen einer als gesonderte oder den- 

 dritische Krystalle auf einem Felde erscheint, welches 

 von dem anderen Bestandtheil gebildet wird. Man 

 sieht, dafs die beiden eine ungemein zarte und ver- 

 wickelte Structur innerhalb eines jeden der grofsen 

 Körner bilden, aus denen die Legirung besteht. Be- 

 anspruchung hat die Wirkung , diese innere Structur 

 deutlicher zu machen , indem sie Gleitungen veran- 

 lagt, welche Niveauverschiedenheiten setzen zwischen 

 Stücken des einen oder anderen Bestandtheüs. 



Eine Studie der Mikrostructur der Legirungen 

 giebt vielleicht eine Erklärung der Eigenthümlich- 

 keiten an die Hand, welche sie darbieten bezüglich 

 der Aenderung ihrer elektrischen Leitfähigkeit mit der 

 Temperatur. Die beiden Constituenten können sich 

 in dieser Beziehung individuell wie reine Metalle 

 verhalten , aber wenn ihre Ausdehnungscoefficienten 

 verschieden sind, dann wird die Innigkeit der Ver- 

 einigung zwischen ihnen von der Temperatur ab- 

 hängen. Wenn also das ausdehnbarere Metall als 



